344 F. Reinitzer: Siambenzoe. 
bei strenger Winterkälte dem Tages- und Sonnenlicht ausgesetzt. 
Die anderen Hälften wurden gleichzeitig ebenso lange in der Dunkel- 
kammer gehalten. Die belichteten Stücke waren zwar im Vergleich 
zu den unbelichteten deutlich gelblich geworden, aber der Farben- 
unterschied war nur gering. 
Wärmewirkung. Rein weiße, von der farbigen Kruste 
befreite Benzo@stücke wurden in Aether gelöst, die Lösung in vier 
Porzellanschalen bei gewöhnlicher Temperatur eingedunstet und 
der farblose Rückstand teils bei 17—19° C., teils bei 40—45°, später 
bei 48—50° C. sowohl im Lichte als auch im Dunkeln frei aufgestellt. 
Die Lichtversuche dauerten 28 Tage, die Dunkelversuche 48 Tage. 
Der Rückstand der warmgehaltenen Schalen färbt sich sowohl im 
Licht wie im Dunkeln schon nach wenigen Tagen deutlich, nach 
etwa acht Tagen in der Mitte und am Umfang rot, dazwischen gelb. 
Nach 16 Tagen ist der ganze Rückstand fast gleichmäßig schön 
und kräftig orangerot. Im Dunkeln fällt die Farbe viel schöner 
aus als im Lichte, in dem sie mehr ins Graue und Braune zieht. 
Der Rückstand der kaltstehenden Schalen färbt sich sowohl im 
Licht wie im Dunkeln nur gelb, wobei ein Einfluß des Lichtes nicht 
erkennbar ist. Aus diesen Versuchen folgt, daß die rötlichgelbe 
Kruste des Harzes schon nach mehrwöchigem Liegen in der Wärme 
entsteht, somit in der warmen Luft Hinterindiens in ziemlich kurzer 
Zeit gebildet werden muß. 
Sauerstoffwirkung. Um festzustellen, ob bei der 
Farbenveränderung eine Oxydation erfolgt, wurden ganz weiße 
Harzstücke in mit CO, gefüllten Röhren eingeschmolzen, am Wasser- 
bade geschmolzen, zu dünner Schicht ausgebreitet und dann durch 
2] Tage auf 45—47°C. erwärmt. Das Harz blieb in der Farbe 
vollständig unverändert, wogegen es an der Luft schon nach 16 Tagen 
sehr schön rot geworden war. Es wurde dann noch durch 24 Stunden 
auf 100°C. erwärmt, ohne daß sich die Farbe änderte. 
Diese Beobachtungen zeigen, daß die Bildung der rötlich- 
gelben Kruste auf einer Oxydation beruht, die durch Erwärmen 
beträchtlich beschleunigt wird, durch Licht dagegen nur eine geringe 
Förderung erfährt. Der Körper, der bei dieser Oxydation entsteht, 
hat ganz andere Löslichkeitsverhältnisse als das ursprüngliche 
Harz und einen wesentlich höheren Schmelzpunkt. Das Harz, 
das durch 48 Tage im Dunkeln in der Wärme gestanden war, hatte 
einen Schmelzpunkt von 86,5° C., der Schmelzpunkt hatte sich also 
um 27,5°C. erhöht. Aus diesen Erfahrungen folgt, daß man sich 
bei der Untersuchung des Benzo@harzes vor der Oxydation sehr 
